— 103 — 
Vari esami comparativi, istituiti con lane ugualmente solforate e soluzioni grada- 
tamente crescenti di acido ossalico, mi hanno dimostrato che soluzioni di acido ossa- 
lico più forti di quella additata, anzichè riescire utili sarebbero dannose. A. tali prove 
lo dovetti per mecessità devenire, per poco che si consideri, che non conoscendo 
l’azione di quell’acido organico, la prima volta che tentai le' esperienze abusai alquanto 
nelle dosi, senza ottenere che resultati imperfetti, anzi notando sempre lo ingiallimento 
della fibra. 
Come si può spiegare cid? To credo, e parmi con fondamento, che lo ingialli- 
mento possa avere relazione con la presenza dell’acido solforico nel bagno. Aumen- 
tando l'acido ossalico aumenta l’acido solforico, e questo è un fatto che più volte 
ho constatato, e aumenta lo ingiallimento. L'acido solforico per quanto in soluzione 
diluitissima, potrebbe reagire assai energicamente per le cagioni anzidette, vale a dire 
per il fatto che le reazioni chimiche si compiono proprio a contatto dei fili. 
Non insistendo ulteriormente sopra questo argomento, aggiungerò soltanto come 
le equazioni chimiche ci possano prestare un efficace aiuto per la esplicazione teorica 
di questa interpretazione che qui volli soltanto accennata perchè, male comporterebbesi 
una simile disquisizione in un lavoro di un’indole tutt'affatto pratica. 
Terzo Processo. 
Il terzo dei miei processi, consiste nel sottoporre le lane all’azione diretta del- 
l’acido iposolforoso nascente, oppure anche degli acidi solforoso e idrosolforoso, facendo 
uso dei respettivi sali cioè iposolfito, solfito e idrosolfito di soda. 
Sventuratamente quest'ultimo non trovasi in commercio, nè si conoscono metodi 
facili ed economici per procurarsene in grandi quantità e stabilmente. Lo iposolfito 
ed il solfito trovansi invece in commercio a modico prezzo e tra quest due sali il 
primo è quello che maggiormente mi corrispose. 
Noi sappiamo che l’iposolfito ‘sodico trattato con gli acidi fornisce acido iposol- 
foroso della serie tionica, il quale si decompone subito formando anidride solforosa, 
acqua e deponendo solfo. 
Agli acidi energici, i quali avrebbero un’azione corrosiva sulle lane, io sosti- 
tuisco l’acido ossalico in soluzione diluita, agendo nel modo seguente: 
Fatta una leggiera soluzione di questo acido, circa il 4 per mille secondo i casì 
e le qualità delle lane, vi si immergono le stesse per circa 24 ore; quindi si tolgono 
e senza sgocciolare si immergono in altra soluzione fatta con dosi proporzionali di 
iposoltito di soda. In tal modo l’acido agisce lentissimamente sopra l’iposolfito e la 
lana risente con efficacia e uniformemente l’azione dell’acido che si sviluppa. Lo stesso 
succede con l’idrosolfito e l’uso dell’acido ossalico in simili operazioni ha i seguenti 
vantaggi: 
1.° È innocuo alla lana. 2.° Ha un’azione di per se stessa decolorante (secondo 
quanto io trovai e descrissi) e quindi la fibra meglio si presta a ricevere l’azione 
degli acidi solforosi e questi in minor quantità possono essere applicati sopra le lane. 
3.° Il suo modo di agire sopra i sali è completo ma lento, ciò che contribuisce molto 
alla buona riescita del lavoro. 4.° Si può facilmente ricavare dai materiali residui. 
Dopo alcune ore di immersione, in recipiente chiuso, si tolgono le stoffe, si 
